galvanoplastisch zu copirende Gegenstände. 55 



Bürste jener Theil der Metallblättchen abgerieben, der 

 nicht fest anhaftet etc. etc. und der Einwirkung des elek- 

 trischen Stromes überlassen." 



Da ich mich mit der Galvanoplastik oft beschäftige, so 

 habe ich Negeraux* Verfahren versucht, aber es hat 

 sich nicht praktisch erwiesen; denn wenn man den Ab- 

 druck mit einem fetten Firniss überpinselt, so bleibt der 

 Firniss in den delikatesten Verliefungen, was sehr nach- 

 theilig bei der Copirung von Medaillen und andern Ge- 

 genständen ist, welche eine getreue Nachahmung der Ori- 

 ginalien erfordern. Was die Graphitirung anbelangt, ist 

 die Arbeit wirklich sehr mühsam und nicht immer ge- 

 lingend. 



Das hat mich veranlasst, ein sicheres Verfahren, die 

 zu copirenden Gegenstände leitend zu machen, ausfindig 

 zu machen, welches allen Bedingungen entsprechen soll, 

 und nach einigen Versuchen ist es mir gelungen, das 

 Ziel zu erreichen. Der Abdruck z. B. aus Guttapercha 

 wird mit schwachem Weingeist überall benetzt, um die 

 Bildung der Luftblasen zu vermeiden, mit destillirtem 

 Wasser abgespült und noch nass mit einer Silbersalz- 

 lösung (AgOjNO^ p. 1, Aq. destill, p. 4) übergössen, nach 

 einigen Minuten die überschüssige Flüssigkeit abgegossen 

 und mit einer Eisenoxydulsalzlösung (FeO, S03 -[- 7 HO p. 1, 

 Aq. dest. p. 3) übergössen. Nach 5 Minuten lässt man ab- 

 tropfen, behandelt wieder mit Silbersalzlösung und dann 

 mit Eisensalzlösung 3 bis 4 Mal, bis die Oberfläche von 

 dem reducirten Silber eine weissgraue Farbe bekommt. 

 Hierauf wird der Abdruck mit reinem Wasser abgespült 

 und der Einwirkung des elektrischen Stromes unterwor- 

 fen. In dem ersten Augenblicke, wenn die elektrische 

 Kraft ihre Wirkung äussert, überdeckt sich der ganze 

 Abdruck mit einer dünnen Kupferschicht von dunkel- 

 brauner Farbe und nach einigen Minuten bekommt die 

 Schicht, welche fest anhaftet, eine natürliche Kupferfarbe. 



